Zum Vergrauen <ler Hölzer. 143 



Eisensalzen in der Eprouvette her und entfärbt sie mit Oxalsäure, so 

 entsteht in der farblosen Lösung-, die man auf diese Weise erhält, wenn 

 man sie mit Ammoniak im Überschuss versetzt, wieder die vorherige 

 Färbung. Der erwartete Bisengehalt in den vergrauten Teilen des Fichten- 

 holzes war leicht nachzuweisen, die graue Färl)ung war durch Behandlung 

 mit heisser Oxalsäurelösung leicht und vollständig al)ziehbar, und nur 

 die Ammoniakprobe versagte, da auch destilliertes Wasser, in dem man 

 das Holz aufgekocht und das natürlich keine ]-]ntfärbung bewirkt hatte, 

 mit Ammoniak Färbungen gab. 



Nun war es anfänglich unerklärlich, dass das auf Fichtenholz auch 

 mit höchst konzentrierter Eisen vitriolh'isung künstlich erzeugte Eisengrau 

 stets nur sehr hell war, während die in der Umgebung von Nagelköpfen 

 vergrauten Holzteile oft ein dunkles Grau aufweisen, ja in den Spätholz- 

 teilen manchmal fast schwarz erscheinen. Ich hatte aus diesem Grunde 

 zuerst an einen Verkohlungsprozess des Holzes gedacht, der durch das 

 Eisen stark beschleunigt werden könnte,') dagegen sprach aber die Ab- 

 lösbarkeit auch sehr dunkler Färbungen durch Oxalsäureir)sung. Später 

 vermutete ich, dass die dunkelgraue Färbung von ausserordentlich fein 

 verteilten Eisenoxyduloxydteilchen herrühre; aber auch gegen diese Ver- 

 mutung sprach die leichte Ablösbarkeit der Färbung durch Oxalsäure- 

 h'isung, da, trotzdem Eisenoxyduioxyd in dieser etwas löslich ist, Fär- 

 bungen, die ich künstlich durch Aufreiben von Eisenoxyduioxyd auf 

 Fichtenholz erzeugt hatte, mit Oxalsäurelösung (^rst nach längerem Kochen 

 und niemals vollständig entfernbar waren. 



Nachdem ich dann gefunden hatte, dass bei der Holz vergilb ung 

 im Fichtenholz ein eisenfärbender Stoff entsteht,'^) war nicht 

 nur diese Schwierigkeit beseitigt, sondern es ergab sich auch, dass man 

 die Farbe der eisengrauen Holzproben täuschend nachahmen konnte, 

 indem man stark vergilbtes Fichtenholz mit Eisenvitriollösung bestrich. 



Meine nächste Aufgabe war nun, die Oberfläche vergrauter Hölzer 

 auf ihren Eisengehalt zu prüfen. Es braucht wohl kaum besonders 

 erwähnt zu werden, dass jede vermutete Täuschungsmöglichkeit aus- 

 geschlossen wurde. Die vergrauten Ol^erflächen wurden durch Bürsten 

 oder Waschen möglichst sorgfältig vom Staub befreit, manchmal die 

 oberste Schicht auch gänzlich abgehoben, und stets gleichzeitig auch 

 Holzteile aus dem Inneren der Hiilzer auf ihren Eisengehalt geprüft. 



1) Friedrich Kuhlmann. Über die oxydierei\de und zerstörende 

 Wirkung, welche das Eisenoxyd auf Holz, Gewebe. Farbstoffe und andere 

 organische Substanzen ausübt. (Comptes rendus, Aug. 1859, No. 7. — Dmglers 

 Polytechn. Journ. CLV, S. 31). 



2) Vgl. W. H. Seh ramm. Zur Holzvergilbung. (Diesen .Jaliresbericht p. 116). 



